120 
HE L’ARGENT. 
a répété les chauffes et les immersions successives dans l’eau froide jusqu’à 
ce que le liquide sortant de l’argent par l’application de la chaleur n’eût plus 
laissé de résidu par son évaporation. Ce travail a élé fort long à exécuter, et 
malgré les soins qu’on y a mis, il n’a pas atteint complètement son but, ainsi 
qu’il sera prouvé plus loin. 
Le culot d’argent fondu sous le chlorure de calcium, du poids de 
390 grammes environ, dont il est parlé ci-dessus, était contenu dans un 
bocal de verre fermé d’un simple couvercle. Ce culot avait perdu complète¬ 
ment son brillant métallique et l’aspect cristallin qu’il avait; il était forte¬ 
ment teinté de brun et présentait en outre de nombreuses taches noires. 
Nous avons appliqué à ce culot le traitement suivi pour la mise en état d’un 
creuset d’argent pur, dont les parois avaient subi de profondes altérations. 
Ce traitement a été le suivant : après avoir lavé abondamment le culot à l’eau 
acidulée à l’acide acétique et ensuite à l’eau pure, on l’a mis en digestion, 
pendant vingt-quatre heures, dans l’ammoniaque concentrée contenue dans 
une capsule de platine couverte. Au bout de ce temps, I ammoniaque a été 
décantée, et l’on a lavé le culot d’abord à l’eau ammoniacale faible, puis à l’eau 
froide d’abord et bouillante ensuite. 
Par ce traitement la teinte brune a disparu et a été remplacée par une 
coloration rosée; les taches noirâtres, dues a la sulfuration superficielle de 
l’argent, étaient aussi prononcées qu’au commencement. A l’aide du chalu¬ 
meau oxycarbohydrique, rendu fortement oxydant, nous avons chauffé le 
culot. Bien avant que sa température fût portée au rouge sombre, toutes les 
taches noires se sont évanouies et la teinte rosée a été remplacée par une 
coloration rouge, due à du sesquioxyde de fer, uniformément répandue sur 
toute la surface du culot. Pour enlever le sesquioxyde de fer, pendant que 
le culot était encore à température élevée, nous l’avons plongé dans l'eau 
acidulée par 3 °/ 0 de son poids d’acide sulfurique, laquelle lui a enlevé 
immédiatement sa teinte rouge. Après un séjour de vingt-quatre heures dans 
ce bain, la surface du métal était d’un blanc mat. 
Pour nous assurer d’avoir débarrassé le lingot du fer qui était adhérent, 
après l’avoir laissé dans l’eau ammoniacale convenablement renouvelée et 
l’avoir lavé à l’eau pure, nous l’avons introduit dans le moufle d’un fourneau 
